압축 전단 시험기 의 크로스 헤드 에 고정 된 지그 ( 상부 ) ( 32 ) 는 , 오 목부 ( 32 a ) 가 합판 유리 샘플 ( 24 ) 의 유리 ( 22 ) 에 접촉 될 때 까지 , 지면 에 대하 여 수직 방향 으로 2 . 5 mm / min 의 속도 로 하강 된다 ( 도 5 참조 ) . 지그 ( 상부 ) ( 32 ) 의 오 목부 ( 32 a ) 가 , 합판 유리 샘플 ( 24 ) 의 상부 와 걸 어 맞춰진 후 에 도 , 크로스 헤드 는 2 . 5 mm / min 의 속도 로 하강 된다 . 그 결과 , 합판 유리 샘플 ( 24 ) 에 는 , 전단 응력 이 가해져 , 어느 시점 에서 봉 지재 ( 21 ) 와 , 유리 ( 22 ) 또는 유리 ( 23 ) 는 , 접착 파손 이 일어난다 . 여기 서 측정 의 대상 이 되 는 압축 전단 강도 는 , 접착 파손 을 일으킨 시점 에서 의 전단 응력 을 말 한다 . 합판 유리 샘플 ( 24 ) 을 6 개 준비 하 여 , 6 회 동일 한 시험 을 행하 고 , 그 평균값 을 , 그 봉 지재 의 접착 강도 로 할 수 있 다 . 6 회 동일 한 시험 을 행하 여 평균값 을 취한 경우 , 통상 , 그 오 차 는 , 몇 % 정도 에 들어가 는 것 을 알 수 있 다 .